SOU SOU 393 



On commence d'abord par faire fondre le cuivre 

 jaune ou laiton ; lorfqu'il efl: fondu , on y joint Té- 

 tain , &c aufïi-tôt après on y met le zinc , après avoir 

 eu la précaution de le chauffer ; on remue le tout , & 

 on le met en grenaille , on le lave & on le conferve 

 pour s'en fervir au befoin. 



Dans les petits ouvrages qui ne demandent pas 

 beaucoup de folidité , on fe fert d'une foudure faite 

 avec de l'étain & du plomb , pour les ouvrages en 

 cuivre jaune. Elle eft. compoîèe ordinairement de 

 trois parties d'étain fin , & d'une partie de plomb. 

 Pour appliquer cette foudure , il faut toujours don- 

 ner quelques coups de lime ou de grattoir aux en- 

 droits que l'on veut fouder , & y répandre un peu 

 de colophone ; après quoi on y fait tomber la fou- 

 dure avec le fer à fouder rougi , dont on fe fert enfuite 

 pour égalifer les jointures fondées. 



On peut fe fervir pour le tombac & pour les au- 

 tres comportions métalliques qui ont Je cuivre jaune 

 pour bafe , des mêmes foudures que pour le laiton ou 

 le cuivre jaune. 



Soudure pour le fer. Tous les métaux font plus fu- 

 fibles que le fer ; ainfi on peut fe fervir d'eux pour 

 fouder ce métal. On emploie communément à cet 

 ufage le cuivre rouge & le cuivre jaune pour les 

 grands ouvrages. On peut encore fe fervir de toutes 

 les foudures fortes du cuivre jaune. Dans les ouvra- 

 ges de fer qui exigent de la propreté , on peut fou- 

 der avec l'or , fi les ouvrages méritent cette dé- 

 penfe. 



Lorfqu'on veut fouder de grandes pièces de fer 

 avec le cuivre , on commence par limer les jointu- 

 res par où l'on veut joindre les pièces ; enlùke on 

 coupe de petites lames de cuivre que l'on applique 

 fur les jointures , où on les affujettit au moyen d'un 

 fil ; on met par-deffus un enduit de glaife ou de terre 

 graffequi environne la foudure de tous côtés. Quel- 

 ques-uns mettent un peu de verre pilé ou de fablon 

 fin fur le cuivre qui doit fervir à fonder , avant que 

 de l'entourer de terre graffe. D'autres mêlent avec 

 cette terre toutes fortes de matières propres à faci- 

 liter la fufion ; après quoi on fait fécher doucement 

 la terre graffe en la préfentant de loin au feu. Alors 

 on place les pièces qu'on veut fouder dans la forge , 

 en obfervant fur-tout que le vent du foufîlet aille 

 donner directement fur la partie qui doit être foudée, 

 afin d'échauffer fortement cette partie. Lorfqu'on 

 s'apperçoit que les pièces font rougies jufqu'à blan- 

 cheur , & que la terre graffe s'eff vitrifiée , on les 

 retire du feu ; fi c'efî du fer tendre , on les trempe 

 dans l'eau fi c'eft de l'acier , on le laiffe refroidir 

 de lui-même. Pour- lors on ôte la glaife vitrifiée, & 

 on polit avec les outils convenables l'endroit quia 

 été fondé. Le procédé eft le même, fi , au-lieu de cui- 

 vre rouge , là foudure a été faite avec du laiton ou 

 cuivre jaune , ou avec les foudures fortes qui ont été 

 indiquées pour le laiton. 



Comme les ouvrages d'acier perdent une partie 

 de leur dureté toutes les- fois qu'elles paffent par le 

 feu , on eft obligé de les tremper de nouveau après 

 les avoir fondées , afin de leur rendre la dureté qu'el- 

 les avoient perdue. Voyei Trempe de l'acier. 



La foudure des ferblantiers n'eft autre chofe qu'un 

 mélange de parties égales d'étain & de plomb. Pour 

 fonderies jointures , ils ne font que les mouiller avec 

 un peu d'eau , ils y répandent un peu de colophone 

 en poudre , ils prennent leur fer à fouder qui eft tout 

 chaud , ils l'efïuient , & par fon moyen font tomber 

 quelques gouttes de foudure fur les jointures , & y re- 

 paient avec le fer à fouder. Pour faire pénétrer la fou- 

 dure jufqu'à ce qu'ils n'apperçoivent aucun intervalle 

 vuide , ils enlèvent lefuperflu de la colophone & de 

 Ja foudure , en frottant avec un morceau d'étoffe de 

 Tome X F. 



laine. Cette foudure convient à tous les ouvrages qui 

 font étamés. 



Soudure de L'étain. Pour fouder l'étain , on fe fert 

 d'un étain mêlé de plomb à parties égales ; d'autres 

 mettent un peu plus d'étain que de plomb ; ils pren- 

 nent , par exemple , 3 ~ livres d'étain contre 2 livres 

 de plomb : c'eft ce que les Potiers-d'étain appellent 

 foudure forte. La foudure tendre eft celle dont ils fe 

 fervent pour les petits ouvrages-. Pour la faire , on 

 joint du bifmuth à l'étain & au plomb dans des pro- 

 portions différentes. Les uns prennent 3 onces de bif- 

 muth contre 2 onces de plomb, &4 onces d'étain fin; 

 les autres mettent 4. onces de bifmuth fur 2 onces de 

 plomb , & 4 onces d'étain ; d'autres font km foudure 

 avec une partie de bifmuth , une partie de plomb Se 

 deux parties d'étain fin ; d'autres enfin y mettent fix 

 parties d'étain , une partie de plomb &un quart de 

 bifmuth. On fond enfemble ces trois fubftances , &C 

 l'on en forme des lingots. 



Ceux qui font des boutons d'étain ont une fou- 

 dure dont ils font grand my ffere , ils y mettent une li- 

 vre de bifmuth , un quarteron de plomb , & trois 

 quarterons d'étain. D'autres font cette foudure avec 

 une partie d'étain , une partie de bifmuth , &c un peu 

 plus de la moitié de plomb. D'autres enfin prennent 

 fix parties de bifmuth , fix parties d'étain fin, & trois 

 parties de plomb. 



Il y a différentes manières d'appliquer ces foudu- 

 res fur les ouvrages en étain. i°. La première confifte 

 à former avec de la glaife une efpece de rigole, qui 

 fait que la foudure fondue coule dans les jointures 

 que l'on veut faire prendre , fans pouvoir fe répan- 

 dre. 2°. Il V aune féconde manière de faire la même 

 foudure ; quant à celle de l'appliquer, c'eft la même 

 qu'on a décrite pour la foudure du fer-blanc. 3 °. 

 Pour les ouvrages qui demandent de la propreté , 

 on fe fert du chalumeau & de la lampe comme pour 

 les foudures de l'or & de l'argent. 



S oudure du plomb. On fe fert de différentes foudu- 

 res pour le plomb ; la plus ordinaire eft faite avec 

 du plomb & de l'étain, auxquels on joint quelque- 

 fois du bifmuth. La foudure des faifeurs-d'orgues efl: 

 composée de quatre parties de bifmuth , feize par- 

 ties d'étain , & huit parties de plomb. D'autres la 

 font avec trois parties de bifmuth , quatorze parties 

 d'étain , & onze parties de plomb. Cette foudure pour 

 les tuyaux d'orgues doit varier à proportion des dif- 

 férens alliages dont on fe fert pour faire les différens 

 tuyaux. Tantôt on prend parties égales de plomb & 

 d'étain , tantôt deux parties de plomb contre une 

 partie d'étain, tantôt deux parties d'étain contre une 

 de plomb ; on y joint aufti quelquefois de l'anti- 

 moine. 



On peut encore employer pour le plomb les 

 foudures propres aux Ferblantiers ck aux Potiers- 

 d'étain. 



Non-feulement on fonde enfemble des pièces d'un 

 même métal , mais encore dans l'Orfèvrerie & la 

 Bijouterie on eft fouvent obligé de fouder des pièces 

 de différens métaux. Pour fouder l'or avec l'argent , 

 l'or avec le cuivre , l'or avec le fer, on peut fe fer- 

 vir ^des mêmes foudures que pour for fin & l'or 

 allié. 



Pour fouder l'argent avec le cuivre rouge , le cui- 

 vre jaune , le fer , on pourra fe fervir des foudures 

 indiquées pour l'argent. 



Pour fouder le cuivre rouge avec le cuivre jaune 

 & avec le fer , on pourra employer les foudures in- 

 diquées pour le laiton ou cuivre jaune ; elles peu- 

 vent auffi fervir à fouder le cuivre jaune avec le fer 

 & l'acier , cependant beaucoup d'artifans fe fervent 

 pour cela de la même foudure que pour l'étain. 



Toutes les méthodes indiquées dans cet article im- 

 portant pour les arts Ôc métiers, font extraites d\m 



Ddd 



